476 (80) 



A. T. K U P F F E R, 



Vermittelst der B erzelius'schen Lampe mit dem Schorostein erhitzt, wobei er stark roth 

 glûlite : 



Elon- 

 gation. 



Durchgànge. 



35,0 



(0) 15'37;'0 



12 



(100) 17 13,0 



6 



(200) 18 49,5 



3,5 



(300) 20 25,5 



1,8 



(400)22 1,5 



1,0 



(500) 23 38,0 



500 Oscil. in 8' i;'0 

 1 Oscil. = 0;'9620 



Die elastische Kraft des Stabes hat also immer raehr zugenommen, je stârker er erhitzt 

 worden war. 



Noch wurdeii folgende Metalle uutersucbt : 



liothes Kupfer. 



Ein Drath von rothem Kupfer von beilaufig 22 ZoU Lange und 0,04 Dicke wurde so in 

 senkrecbter Lage an einem Ende geklemmt, dass das andere freie Ende oben war; er machte 



500 Oscil. in 5' 7''5 



1 Oscil. 



0;'6t5 



Er wurde nun, ohne ihn abzunehmeu, mil einer in der Mille durchbobrten funfdochligen 

 Spirituslampe ausgegliiht, indem man mit der Lampe langsam von dem obern freien Ende nach 

 dem uiitern eingeklemnilen herabgiug; dabei kounte das untere Ende, bis etwa 3 ZoU binauf, 

 nicht ausgegliibt werden, da man die Lampe, des Klemmapparats wegen, nichl soweit herab- 

 bewegen konnte. 



Nachdera der so ausgeglûîile Dralh vollkommen erkallel, gab er folgende Schwingungs- 

 dauer : » 



300 Oscil. in 3' 29;'5 

 1 Oscil. = o;'6983 



Die Scbwingungsdauer halte also bedeutend zugenommen, und also auch der Werth von 

 S ; oder die elastische Kraft des Drathes halte abgenommen. 

 Ein anderes Stûck von demselben Drath gab : 



vor der Erwârmung 1000 Oscil. in 3' 25''0 



1 Ose. =r o;'325 



als es aber uber einer Spiritusflamme erhitzt worden war, doch nicht bis zum Glûhen, so gab es 



